des Sciences. 553 



Une preuve que le fer diffbus par l'acide marin , eft dans 

 letat d'éthiops, c'eft que fi on opère la précipitation par un 

 aikali parfaitement cauftique, le précipité eft dans l'état d'éthiops, 

 & quel'éthiops lui-même fe ditlout dans cet acide fans effer- 

 vefcence & fins production d'air inflammable. 



Le fer fediffbut encore, dans l'état d'éthiops, dans l'acide 

 du vinaigre , & on peut l'en précipiter dans le même état 

 par les alkalis cauftiques: je n'ai -pas conftaté fi la quantité 

 d'air inflammable qui fe dégage , eft égale à celle qu'on obtient 

 par l'acide vitriolique & l'acide marin, mais il y a très- 

 grande apparence que les choies fe palîent ainfi, & que l'air 

 inflammable qui fe dégage eft dû à l'eau. 



Ceux qui ont lu l'excellente Ditfertation de M. Bergman, 

 fur l'analyfe des diflérens fers, s'apercevront aifément que 

 j'ai beaucoup profité de Ces expériences pour tout ce que je 

 viens d'avancer; j'ai tiré auffi un très -grand parti de celles 

 que M. de Fourcroy a communiquées à l'Académie en 1776 

 & 1777, fur les précipités martiaux; fi je n'ai pas cité à 

 chaque expérience ces Chimiftes célèbres, c'eft pour éviter 

 les répétitions; du refle, il n'eft prefque aucun des faits 

 qu'ils ont rapportés que je n'aie vérifiés. 



La fonte de fer diffbute dans l'acide vitriolique étendu 

 de cinq à fix parties d'eau, donne des réfultats exactement 

 femblables à ceux que fournit le fer forge : on obtient , en 

 faifant évaporer la diffolution , du vitriol auffi pur, autfr 

 régulièrement criftalliié; mais une circonftance remarquable 

 dans ces deux diffolutions , c'eft que le fer de fonte donne 

 \\n huitième environ de moins d'air inflammable que le fer 

 forgé; ce dernier, lorfqu il eft très -doux & très -pur, en 

 fournît jufqu'à 1 10 pouces pour 100 grains; le fer de fonte 

 n'en fournit au contraire que 02 à 05 : ce fait a été obfervé 

 conftamment par M. Bergman , dans le grand nombre de 

 fers de fonte & de fers forgés qu'il a examinés. La conclufion 

 naturelle à en tirer, eft que le fer de fonte a befoin d'une 

 moindre quantité de principe oxygine pour être faturé, que 

 Je fer forgé; il eft donc très -probable que le premier en 

 Mém. iy8 2. A a a a 



